Del Cav. Avogadro Hyg 



(lamento. In freneiale e":li lia messa molta cura neU"evltaie 

 tutte le cause d'error costante, o nel correggerne l'influenza 

 col calcolo, onde i suoi risultati pajono meritare molta con- 

 fidenza. 



Questi risultati, .jua.ito alle sostanze che abbiamo l'uno 

 e r altro esaminate, ollVono molta conformità con quelli che 

 io ho ottenuti, e non ne differiscono in generale, se non di. 

 quantità che possono attribuirsi agli errori inevitabili delle 

 esperienze particolari, e che hanno pur luogo tra i risultati 

 delle diverse sperienze di Neumann medesimo sopra una stes- 

 sa sostanza. Se ne giudicherà dal (juadro seguente in cui ho 

 riuniti questi risultati paragonati tra loro. Non vi comprendo 

 quelli trovati da Neumann col metodo fondato sul tempo ri- 

 chiesto pel raffreddamento, e che egli ha pure applicato ad 

 alcune sostanze, perchè ({uesti risultati si trovano per la mag- 

 gior parte notabilmente diversi dagli altri, e non pajono am- 

 mettere la stessa esattezza per le sostanze della natura di quel- 

 le di cui qui si tratta. Ho posto accanto ai miei risultati spe- 

 rimentali anche quelli fondati sulle mie idee teoriche. 



CALORE SPECIFICO 



CalcR solfata anidra 

 Solfuro di ferro 

 (pirite solforosa) 



Carbonato di calce 



Quarzo 



Ossido di mercurio 



rosso 

 Solfuro di piombo 



(galena) 



Deutossido di stag. 



Orpimento 

 Solfatodi cai. idrato 

 (gesso non calcin.) 

 Alumina anidra 



Secondo le mie 

 sperienze 



Secondo 

 la teoria 



o,i9o(gessocalci.) 



o,i35 . . . 

 o,2o3(mar. bian.) 

 o,i7g(quar.bian.) 



0;050 . . . 



0,046 . . . 

 0,111 (deut. art.) 

 e,ic5 



o,3oa . . 

 o,2co ( alumina 

 artificiale calcin.) 



0,175 . 



o,ia5 . 

 o,2o54 

 0,195 . 



0,0475 . 



o,o6oa . 

 0,1184 • 

 o,ic86 , 



0,269 • 



o,ai8 . 



Tomo XX. 



Secondo il Signor Neumann 



0,1854 ( anidrite ) 



0,1275 a o,i323 

 10,201 5 a o,2og6 (spato calcare ) 

 ■(0,1966 a o,aoi8 ( arragonite ) 

 c,i8S3 a 0,1 894 (cristallo di rocca) 



0,049 



c,o44 



l( Zinnstein ) 0,0931 

 J( Korn. Zinnerz ) 0,0965 

 . 0,1 i3a 



I 



0,2735 a o,27ao 



!( Corindon ) 0,1942 

 ( Zaffiro ) 0,1971» . -. , -.- 



Cccc 



